170 



und College Meissner aus Dresden war damals ganz befrie- 

 digt von den Resultaten meiner Schmelzung und verhehlte 

 nicht mir zu sagen, dass man mit solchen Mitteln, wie sie 

 mir zu Gebote standen, unmöglich besser zu schmelzen im 

 Stande sei. 



Es war mein erster Ausflug in die Praxis von der Aka- 

 demie Freiberg aus, abgesehen von einer mehrjährigen Praxis 

 im Unterharze ; umsomehr erfreute mich das günstige Urtheil 

 eines Collegen, der schon anflog, graue Haare zu bekommen. 

 Ich kann nicht unterlassen, eines meiner früheren Lehrherren 

 im Unterharze zu gedenken, des Herrn Hüttenmeister Rie- 

 näcker auf Victor-Frd.-Silberhütte, der mich am Reinofen am 

 Treibheerde in Gesellscaft meines Freunds und Collegen Alt- 

 raann aus Bleiberg in Oesterreich redlich schwitzen liess und 

 mich manchen Handgriff lehrte, der mir nützte. Die Fahl- 

 erze der Grube Meusola hatte ich eingetheilt in 1. reine 

 arme, 2. reine reiche Fahlerze, 3. bleiische Fahlerze und 

 4. fahlerzhaltige Bleierze. 



Die reinen Fahlerze, arme und reiche, verschmolz ich 

 ohne weitere vorhergegangene Röstung über einem Rohofen 

 zu Lechen, welche je nach der Beschickung reich an Silber 

 und Kupfer ausflelen. Später machte ich den Versuch, die 

 Erze vorher etwas zu rösten ; alsdann flel aber das Lech 

 zu kupferreich, in den Blasenräumen fing an metallisches 

 Kupfer auszublühen, und ich musste wieder zu den rohen 

 Erzen zurückkehren. Durchschnittlich besassen diese Leche 

 einen Kupfergehalt von 30 bis 35o/o mit 8 bis 10 Unzen Silber. 

 Dass dabei reiche Schlacken fielen, verstand sich von selbst, 

 umsomehr, als sich die gut fliessende Schlacke nach dem Er- 

 kalten theilweise halb metallglänzend, theilweise steinig erwies. 

 Der steinige Theil, der vorzüghch die Baryterde aufgenom- 

 men hatte, schloss Lechstückchen in Kügelchen ein, so dass 

 ich diese, nachdem sie gesondert, bei der nächsten Schmel- 

 zung wieder mit durchsetzen musste. 



Die vorzüglich bleihaltigen Geschicke wurden nach vor- 

 hergegangener oberflächlicher Röstung in einem ungarischen 

 Röstheerde mit armen gut gerösteten Kupferlechen Eissnstein- 

 oder Eisen- (wenn es vorhanden war) Zuschlag auf Werkblei 

 und Lech verschmolzen. Diese Schmelzung ging nicht so 



